— 211 — 



« Il prof. Domenico Lovisato, durante il rilevamento della carta geologica della 

 Valtellina, trovò nell'amianto del monte Lagazzolo in vai Malenco, provincia di Sondrio, 

 e più precisamente sopra il lago e sopra la vedretta, a 2700 metri sul mare, alcuni cri- 

 stalli ottaedrici gialli, accompagnati da altri rombododecaedrici di magnetite, e ne volle 

 far dono al Museo mineralogico della r. Università di Roma, unitamente a molti e 

 belli campioni minerali della Calabria. 



« I cristalli in questione sono poco perfetti e non si prestano ad esatto esame 

 cristallografico, ma dalle misure fatte col goniometro ad applicazione risulta che se 

 la forma dei cristalli non è quella dell'ottaedro regolare, vi si avvicina però gran- 

 demente. In qualcuno dei pochi cristalli che potei studiare, si aggiungono le facce 

 del cubo poco sviluppate e quelle del rombododecaedro anche meno larghe. Il più 

 grosso misura 29 3tD 24 mm 19 mm , gli altri più piccoli 13-15 mm nel senso degli assi 

 cristallografici. 



« La frattura è minutamente concoide, la sfaldatura cubica appena indicata. 

 La durezza fu trovata = 5, 5 (il minerale riga l'apatite, è rigato dall'ortoclasio). 

 Il colore è variabile. Taluni cristalli presentano color giallo di miele volgente al grigio, 

 come la perowskite della valle di Binn nel Vallese, descritta dal Descloizeaux, in 

 altri si passa dalla tinta gialla fino al nero, colore abituale della perowskite di Achma- 

 towsk. La polvere è grigio-chiara. La lucentezza, nella varietà gialla, è tra la resi- 

 nosa e l'adamantina, nella varietà nera tra l'adamantina e la metalloide. 



« Come la perowskite di altri luoghi, così anche il nostro minerale, nonostante 

 la sua apparente forma, monometrica, è a doppia rifrazione. La poca trasparenza che 

 acquista il minerale anche ridotto a lamine sottili, non permise per ora uno studio 

 dettagliato e completo delle sue proprietà ottiche. 



« Al cannello, la sostanza è infusibile. La fina polvere, col sale di fosforo, alla 

 fiamma di ossidazione, dà una perla colorata in giallo volgente al giallo-verde a caldo, 

 incolore a freddo; alla fiamma di riduzione invece una perla giallo-rossastra a grigio- 

 verde a caldo, violetta a freddo. Col borace si ha una perla incolore alla fiamma di 

 ossidazione, bruna alla fiamma di riduzione. 



« Gli acidi non intaccano punto la sostanza. Fondendo la polvere finissima del 

 minerale con sufficiente quantità di solfato acido di potassio, si scompone perfetta- 

 mente e si ha una massa solubile nell'acqua fredda. Facendo bollire la soluzione si ot- 

 tiene un precipitato di anidride titanica, e nella soluzione si dimostra la presenza 

 del calcio coi soliti metodi. 



« I caratteri summenzionati vanno pienamente di accordo con quelli della pe- 

 rowskite, minerale assai raro e nuovo per la mineralogia italiana. 



« Tuttavia volli pregare il dott. Francesco Mauro del laboratorio chimico della 

 nostra Università di incaricarsi dell'analisi quantitativa del minerale, ed ecco i re- 

 sultati che egli gentilmente mi comunicò. 



« I saggi furono eseguiti sulla varietà gialla, 



Peso specifico = 3,95 (t=13°C) 

 Materia impiegata — gr. 0,478 

 Ti 0 2 ottenuta = » 0,2804 

 CaO ottenuta == » 0,1982 



